PHYSIQUE. — Recherches expérimentales sur te diamagnélisme. Supplément 

 à la communication faite à l'Académie dans la séance du g février iSSy; 

 par M. Cn. Matteucci. 



« Dans mes premières expériences, j'avais dû me borner à prouver que 

 le pouvoir diamagnétiqiie de l'argent pur augmente avec le degré de division 

 de ce métal. Voici les résultats que j'ai obtenus sur d'autres corps et qui 

 conduisent à une conclusion rigoureuse et générale. Je rappellerai que la 

 répulsion diamagnétique est mesurée par la torsion, le corps diamagnc- 

 tique étant contenu dans une petite boule de verre très-mince, suspendue à 

 l'extrémité d'un long levier de bois dont je lis la position avec une lunette. 

 Dans la position d'équilibre, la boule est logée dans l'angle des deux arma- 

 tures coniques d'un grand électro-aimant, dont la force est exactement 

 mesurée parla déviation d'un barreau aimanté. Dans le plus grand nombre 

 des expériences, le centre de la boule était maintenu par la répulsion à 

 17. \ millimètres de l'axe des armatures. Voici, aussi brièvement que pos- 

 sible, les résultats : 



» 1°. Le soufre, l'acide stéarique, le carbonate de chaux, la colophane, 

 possèdent un pouvoir diamagnétique qui est indépendant de l'état de divi- 

 sion de ces corps, La boule de verre étant remplie de soufre en fragments 

 ou €n poudre très-fine, ou avec le soufre fondu dans la boule même, ce qui 

 a fait varier le poids de la matière diamagnétique de i^"^, 38o à 2S%/|4o jus- 

 qu'à 4^"', i65, la répulsion a été rigoureusement proportionnelle à ces poids, 

 et, par conséquent, le pouvoir diamagnétique du soufre est resté constant. 

 Cette conclusion est la même pour la colophane, pour l'acide stéarique, 

 pour le carbonate de chaux. 



» Ce résultat se vérifie aussi pour des mélanges de liquides différents ou 

 des matières nommées réduites en poudre et bien mêlées ensemble. 



« 2°. L'or, l'argent, le cuivre possèdent un pouvoir diamagnétique qui 

 augmente notablement avec l'état de division de ces métaux. Pour le bis- 

 muth, cette augmentation est nulle ou très-petite; il faut remarquer que je 

 n'ai pu obtenir le bismuth divisé autrement que par des moyens méca- 

 niques. Le pouvoir diamagnétique du bismuth en gros fragments serait à 

 celui du bismuth en poudre fine : : i : 1,026. Quant à la poudre la plus 

 fine possible, j'ai trouvé souvent qu'iln'y avait pas de différence avec le bis- 

 muth en gros fragments, et plus souvent que la poudre fine était moins 

 repoussée, quoique d'une fraction de degré. J'ai beaucoup varié les expé- 



C. ?., 1857, I" iemesli», (T. XLIV, N» 12.) 82 



